Pengaruh temperatur pembakaran dan volume surfaktan pada proses sintesis graphene oxide (GO) dari limbah tulang ayam broiler
Aura Salvia Gayatri*, Arif Tjahjono Program Studi Fisika, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl.Ir.H.Juanda No. 95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten *email: aurasalviagayatri1@gmail.com
Abstrak – Limbah tulang ayam broiler bermanfaat dalam perkembangan industri graphene oxide (GO) karena limbah  tersebut  mengandung  senyawa  karbon  yang  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber  bahan  baku pembuatan  graphene  oxide  (GO)  yang  bermanfaat  dalam  pengembangan  teknologi  penyimpanan  energi. Penelitian ini menggunakan metode liquid phase exfoliation dengan variasi temperatur pembakaran arang pada 400 ̊C  dan  600 ̊C  serta  variasi  volume  surfaktan  pada  0,76  ml;  0,96  ml  dan  1,16  ml.  Variasi  dilakukan  untuk mengetahui  temperatur  pembakaran  dan  komposisi  volume  surfaktan  yang  paling  optimum  untuk  membentuk GO. Hasil  pengujian EDX  diketahui pembakaran pada temperatur 400 ̊C menghasilkan natural  graphite paling murni dengan kandungan karbon sebesar 21,09 %wt (weight percent) atau 33,59 %at (atomic percent). Dari hasil spektra UV-Vis diketahui pada temperatur pembakaran 400 ̊C serta volume surfaktan 1,16 ml menghasilkan GO paling optimum dengan panjang gelombang 230 nm dan nilai absorbansi 10. Berdasarkan spektra FTIR terlihat variasi temperatur pembakaran dan volume surfaktan tidak mempengaruhi gugus fungsi yang terbentuk, namun mempengaruhi besar persentase transmitasi yang menunjukkan kekuatan gugus fungsi dalam berikatan.
Kata kunci: Blender , furnace , limbah tulang ayam, liquid phase exfoliation , surfaktan
Abstract – Broiler chicken bone waste is useful in the development of the graphene oxide (GO) industry because the  waste  contains  carbon  compounds  that  can  be  used  as  a  source  of  raw  material  for  the  manufacture  of graphene oxide (GO) which is useful in developing energy storage technology. This study used the liquid phase exfoliation  method  with  variations  in  charcoal  burning  temperature  at  400  C  and  600  C  and  variations  in surfactant volume at 0.76 ml; 0.96 ml and 1.16 ml. Variations were made to determine the optimum combustion temperature  and  volume  composition  of  the  surfactant  to  form  GO.  The  results  of  the  EDX  test  show  that combustion at a temperature of 400 C produces the purest natural graphite with a carbon content of 21.09 %wt (weight  percent)  or  33.59%at  (atomic  percent).  From  the  results  of  UV-Vis  spectra  it  is  known  that  at  a combustion temperature of 400  C  and  a surfactant volume of  1.16 ml  produces the most optimum  GO with  a wavelength of 230 nm and an absorbance value of 10. Based on the FTIR spectra, it can be seen that variations in combustion temperature and surfactant volume do not affect the functional groups formed, but affects the % transmittance which indicates the ability of the functional group to bind.
Key words: Blender, furnace, Poultry chicken bone waste, liquid phase exfoliation,  Surfactant

## PENDAHULUAN
Karbon  merupakan  unsur  yang  tersedia  dalam jumlah banyak di bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam hal inovasi teknologi penyimpanan  energi  [1]. Graphene merupakan lapisan  tipis  selapis  berbentuk  susunan  karbon heksagonal  dua  dimensi  yang  cukup  kuat. Tumpukan  dari  lebaran graphene dinamakan graphite . Graphite mrtupakan  atom  karbon  (C) yang  tesusun  bertumpuk  [2]. Graphene dapat dimanfaatkan  dalam  bidang  baterai,  perangkat penyimpanan  energi  (ultrakapasitor),  transistor, dan  sebagai  elektroda  konduktor  transparan [1,3].  Sintesis graphene oxide (GO)  yang
memanfaatkan  limbah  tulang  ayam  dengan variasi  volume  surfaktan  dilakukan  untuk mengetahui temperatur pembakaran tulang ayam dan  komposisi  volume  surfaktan  yang  paling optimum  dalam  sintesis  GO.  Metode liquid phase  exfoliation cukup  ramah  lingkungan karena  tidak  menghasilkan  gas  yang  berbahaya selama  proses  sintesis  GO  karena  tidak menggunakan  natrium  nitrat  (NaNO 3 )  sehingga tidak memproduksi gas beracun seperti nitrogen dioksida  (NO 2 )  dan  dinitrogen  tetraoksida (N 2 O 4 )  [3,4].  Eswariah  Varrla  et  al  [5]  telah melakukan  penelitian  terkait  pengelupasan  dari graphene menggunakan detergent rumah tangga dan blender dapur.  Hasilnya graphite dapat dikelupas dan menghasilkan graphene
berkualitas  tinggi  menggunakan blender . Limbah  tulang  ayam  broiler  dipilih  karena mudah  dijumpai  dan  minim  pemanfaatan. Kandungan  karbon  pada  tulang  ayam  berasal dari  kolagen  yang  berada  pada  matriks  tulang organik [6,7].
GO  disintesis  menggunakan  limbah  tulang ayam sebagai bahan dasarnya dengan temperatur pembakaran  yang  paling  optimum  untuk mendapatkan natural graphite dengan  kualitas yang  terbaik.  Karbon  terdiri  dari  beberapa material allotrope yang memiliki sifat-sifat yang sangat  bervariasi  [8].  Karbonisasi  merupakan proses  perubahan  zat  organik  ke  dalam  karbon pada  saat  proses  pembuatan  arang  [9].  Kualitas arang  ditentukan  oleh  perlakuan  temperatur karbonisasi  [10]. Graphene atau graphite monoatomik memiliki ukuran nano [3,11]. Pada kisi  heksagonal graphene terdiri  dari  atom karbon  sp 2 hibridisasi  yang  mana  setiap  karbon atom  dalam  lapisan  membentuk  sudut  120  ̊ dengan jarak antar atom karbon sebesar  1,42 Å (0,142  nm)  dan  diikat  dengan  ikatan  kovalen. Gambar  1  merupakan  ilustrasi  lembaran graphene pada graphite yang  diikat  dengan ikatan  van  der  waals  pada  tiap  lembarannya dengan jarak lembarnya 0,34 nm [12].
Gambar  1 Ilustrasi  lembaran graphene pada graphite [13]
Graphene yang  teroksidasi  disebut graphene oxide (GO).  Pada  GO  lembaran graphite monomolekul  terdiri  dari  banyak  gugus  fungsi polar  [14]. Reduced graphene oxide (rGO) adalah  GO  yang  mana  kandungan  oksigennya dikurangi  baik  dengan  metode  termal,  kimia, ataupun yang lainnya [15]. Konsep liquid phase exfoliation yaitu eksfoliasi dan oksidasi graphite yang  terjadi  di  dalam  fasa  cair  hingga menghasilkan suatu bentuk material  GO [1,16]. Pada  metode liquid  phase  exfoliation surfaktan merupakan  agen  penstabil  permukaan  yang dapat  menyusup  kedalam  lapisan graphene [4].
Surfaktan dapat menyesuaikan energi permukaan graphene agar terjadi proses dispersi yang  stabil.  Sementara  mencegah  aglomerasi graphene , efek volume dari surfaktan juga dapat menyebabkan  jarak  yang  jauh  antara  lembaran graphene yang berdekatan, yang mempengaruhi konduktivitas  graphene  dan  permeabilitas membran graphene dalam sistem dispersi [17].

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  diawali  dengan  membersihkan limbah  tulang  ayam  broiler  dari  sum-sum  dan tulang  rawannya  sebelum  dilakukan  proses karbonisasi. Selanjutnya tulang  ayam  dilakukan proses  dehidrasi  selama  30  menit  pada temperatur  200 ̊C  untuk  mereduksi  kandungan air yang terdapat dalam tulang [6]. Tulang yang sudah  dilakukan  proses  dehidrasi  kemudian dilanjutkan  ke  tahap  karbonisasi  selama  1  jam pada  temperatur  400 ̊C  dan  600 ̊C.  Arang  hasil karbonisasi  kemudian  diayak  menggunakan saringan  200 mesh agar  benar-benar  halus  dan ukurannya lebih merata. Gambar 2 menunjukkan  tampilan  tulang  proses  dehidrasi tulang  ayam  dan  pembakaran  tulang  ayam  di temperatur 400 ̊C dan 600 ̊C.
Gambar  2 Proses  pembuatan  arang  (a)  tulang  hasil proses  dehidrasi,  (b)  tulang  yang  sudah  dihaluskan, (c)  proses  karbonisasi  tulang  dengan  variasi temperatur
Masing-masing  arang  yang  telah  diayak  dibagi menjadi 3 bagian dengan berat masing-masing 2 gram untuk dilakukan pencampuran dengan 250 ml  aquades  dengan  variasi  volume  surfaktan, yaitu  0,76  ml;  0,96  ml  dan  1,16  ml.  Proses pemblenderan  dilakukan  selama  3  jam  lalu diendapkan  selama  3  hari  untuk  memisahkan liquid dengan graphene . .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karbonisasi  dan  Sintesis  GO  Secara Observasi
Secara visual arang hasil pembakaran temperatur  400 ̊C  memiliki  warna  coklat  tua dengan  massa  awal  110  gram  menjadi  63,5
b c a
gram.  Sedangkan  arang  hasil  pembakaran  pada temperatur  600 ̊C  memiliki  warna  hitam  pekat dengan  massa  awal  110  gram  menjadi  56,98 gram.  Gambar  3  menunjukkan  tampilan  arang hasil furnace dengan  variasi  temperatur pembakaran.
Gambar  3 Arang  hasil furnace dengan  variasi temperatur (a) 400 ̊C dan (b) 600 ̊C
Hasil  sintesis  GO  secara  visual  menunjukkan sampel semakin keruh seiring dengan meningkatnya  volume  surfaktan.  Kekeruhan pada  sampel  menunjukkan  semakin  banyaknya GO  yang  dihasilkan  seperti  terlihat  pada Gambar 4 .
Gambar 4 Hasil sintesis GO dengan variasi volume surfaktan (a) temperatur 400 ̊C, (b) temperatur 600 ̊C

## Hasil Karakterisasi EDX
Hasil  uji  EDX  menunjukkan  bahwa arang  hasil pembakaran  baik  pada  temperatur  400 ̊C maupun  600 ̊C  memiliki  komposisi  unsur  yang sama yaitu karbon, oksigen, fosfor dan kalsium. Namun,  kadar  unsur  yang  dihasilkan  berbeda. Terlihat adanya penurunan persentase kandungan  karbon  pada  arang  600 ̊C.  Hal  ini terjadi  akibat  semakin  banyak  karbon  yang bereaksi  menjadi  gas  CO 2 dan  H 2 karena  ruang furnace yang  tidak  dalam  keadaan  vakum. Gambar 5 dan Gambar 6 menyajikan spektrum EDX  arang  hasil furnace 400 ̊C  dan  600 ̊C. Tabel  1 dan Tabel  2 menunjukkan  informasi mengenai  kandungan  arang  dengan  variasi temperatur pembakaran.
Gambar  5 Spektrum  EDX  arang  dengan  perlakuan temperatur furnace 400 ̊C
Gambar  6 Spektrum  EDX  arang  dengan  perlakuan temperatur furnace 600 ̊C
Tabel  1 Kandungan  sampel  tulang  ayam  broiler dengan perlakuan temperatur furnace 400 ̊C
Unsur % massa % atom C 21,09 33.59 O 37,74 45,11 P 12,94 7,99 Ca 26,62 12,71
Tabel  2 Kandungan  sampel  tulang  ayam  broiler dengan perlakuan temperatur furnace 600 ̊C
Unsur % massa % atom C 20,75 31,78 O 43,53 50,04 P 12,07 7,17 Ca 23,07 10,59

## Hasil Karakterisasi UV-Vis
Berdasarkan  hasil  karakterisasi  UV-Vis  sampel hasil  sintesis  GO  pada  arang  400 ̊C  dengan volume  surfaktan  0,76  ml  memiliki  puncak absorbansi tertinggi sebesar 3,259 pada panjang gelombang  205  nm  yang  mana  belum  bisa dikategorikan  sebagai  GO.  Terdapat  pula puncak  minor  dengan  absorbansi  sebesar  2,24 pada  panjang  gelombang  230  nm  yang menunjukkan  sampel  arang    400 ̊C  dengan
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV 001 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 C ou nt s C K a O K a M gK a A lK a S iK a P K a S K a S K b C aK a C aK b L aM z L aM a L aM r L aL a L aL b L aL b2 C eM z C eM a C eM r C eL a C eL b C eL b2 P tM z P tM a P tM b P tM r Pt M 1 Pt L l P tL a P bM z Pb M 3- N P bM a P bM b P bM r Pb M 3- O P bM 2- N 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV 001 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 C ou nt s C K a O K a M gK a A lK a Si K a P K a SK a SK b C aK a C aK b L aM z L aM a L aM r L aL a L aL b L aL b2 C eM z C eM a C eM r C eL a C eL b C eL b2 Pt M z Pt M a Pt M b P tM r Pt M 1 P tL l P tL a Pb M z Pb M 3- N Pb M a P bM b Pb M r P bM 3- O Pb M 2- N a b a b
volume  surfaktan  0,76  ml  mengandung  GO yang  absorbansinya  tidak  jauh  berbeda  dengan absorbansi  pada  panjang  gelombang  205  nm. Sampel  dengan  volume  surfaktan  0,96  ml  dan 1,16  ml  dapat  menghasilkan graphene  oxide karena  puncak  serapan  tertinggi  berada  pada panjang  gelombang  230  nm.  Intensitas absorbansi  merepresentasikan  seberapa  banyak GO  yang  dapat  dihasilkan  [18].  Puncak absorbansi  pada  panjang  gelombang  230  nm dikatakan  sebagai  GO  dan  puncak  minor  pada panjang  gelombang  290  nm  dan  300  nm dikatakan sebagai rGO [19]. Puncak absorbansi tertinggi  pada  panjang  gelombang  205  nm mungkin  dikategorikan  sebagai graphite oxide . Gambar  7 menunjukkan  hasil  UV-Vis  GO berdasarkan variasi volume surfaktan pada arang 400 ̊C dan 600 ̊C.
Gambar 7 Hasil UV-Vis sintesis GO variasi volume surfaktan (a) arang 400 ̊C, (b) arang 600 ̊C.
Sampel  sintesis  GO  dengan  temperatur pembakaran natural graphite 600 ̊C terjadi efek hiperkromik  ( blueshift )  pada  sampel  dengan volume  surfaktan  0,76  ml.  Lalu  terjadi  efek hipsokromik  pada  sampel  dengan  volume surfaktan  1,16  ml  jika  dibandingkan  dengan sampel  volume  surfaktan  0,76  ml  dan  0,96  ml. Puncak absorbansi tertinggi pada sampel sintesis GO  menggunakan graphite 600 ̊C  tidak  berada pada  panjang  gelombang  230.  Sehingga  dapat dikatakan  GO  belum  terdispersi  dengan sempurna  menjadi  lapisan  yang  lebih  tipis. Puncak  serapan  maksimum graphene oxide berada pada panjang gelombang sekitar 220-270 nm  dengan  karakter graphene oxide sebagai graphene multilayer [16]. Tabel 3 dan Tabel 4
menginformasikan besar absorbansi dan panjang gelombang pada tiap sampel secara detail.
Tabel  3 Panjang  gelombang  dan  absorbansi  sampel hasil  sintesis graphene  oxide menggunakan  arang 400 ̊C
Arang hasil pembakaran pada suhu 400 ℃ Surfaktan 0,76 ml Surfaktan 0,96 ml Surfaktan 1,16 ml λ (nm) Abs λ (nm) Abs λ (nm) Abs 205 3,259 230 2,027 205 3,388 230 2,241 300 0,809 220 2,955 290 0,905 - - 230 10 - - - - 290 0,987
Tabel  4 Panjang  gelombang  dan  absorbansi  sampel hasil  sintesis graphene  oxide menggunakan  arang 600 ̊C
Arang hasil pembakaran pada suhu 600 ℃ Surfaktan 0,76 ml Surfaktan 0,96 ml Surfaktan 1,16 ml λ (nm) Abs λ (nm) Abs λ (nm) Abs 225 0,828 225 1,320 220 1,433 - - - - 230 1,088
Gambar  8 Spektrum  UV-Vis  perbandingan temperatur  pembakaran  arang  berdasarkan  volume surfaktan (a) 0,76 ml,  (b) 0,96 ml, (c) 1,16 ml
Dari Gambar  8 terlihat  intensitas absorbansi sampel temperatur hasil pembakaran temperatur  400 ̊C  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  sampel  temperatur  pembakaran  600 ̊C dengan  puncak  absorbansi  lebih  dari  satu  jenis panjang  gelombang  tiap  sampelnya.  Hal  ini karena  adanya  perbedaan  energi  untuk  eksitasi yang  mempengaruhi  panjang  gelombang.  Pada panjang  gelombang  230  nm  terjadi  transisi
a b a b c
elektron  π→π*  yang  mana  ∆E  lebih  besar  jika dibandingkan  pada  panjang  gelombang  300  nm yang terjadi transisi elektron n→π* [20].

## Hasil Karakterisasi FTIR
Secara  keseluruhan  gugus  fungsi  yang dihasilkan pada endapan GO baik menggunakan natural graphite hasil  pembakaran  400 ̊C maupun  600 ̊C  menunjukkan  volume  surfaktan tidak  mempengaruhi  jenis  gugus  fungsi  yang dihasilkan  melainkan  mempengaruhi  persentase transmitasinya.    Hal  ini  karena  belum  adanya perbedaan  senyawa  yang  berikatan  akibat perbedaan  suhu  pembakaran natural  graphite dan  volume  surfaktan.  Perbedaan  transmitasi akibat  dari  perbedaan  kekuatan  senyawa  dalam berikatan  saat  terjadi  vibrasi  akibat  serapan energi radiasi inframerah [21].
Gambar 9 Hasil FTIR GO variasi volume surfaktan a) arang 400 ̊C b) arang 600 ̊C
Gambar  9 menunjukkan  hasil  analisis endapan  pada  sampel    tidak  terdapat  adanya gugus  fungsi  karbon  yang  berikatan  dengan oksigen.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pada sampel 400 ̊C dan 600 ̊C dengan variasi volume surfaktan  endapan  tidak  terdapat graphene oxide .  Endapan  hasil  sintesis graphene  oxide menggunakan natural graphite hasil pembakaran  di  suhu  400 ̊C  menghasilkan  10 daerah  serapan.  Sedangkan  endapan  hasil
sintesis graphene  oxide menggunakan natural graphite hasil  pembakaran  di  suhu  600 ̊C menghasilkan  9  daerah  serapan.  Perbedaan jumlah  daerah  serapan  dimungkinkan  karena adanya pengaruh suhu pembakaran pada natural graphite .  Namun  secara  keseluruhan,  gugus fungsi  yang  dihasilkan  pada  endapan graphene oxide baik  menggunakan natural  graphite hasil pembakaran  400 ̊C  maupun  600 ̊C  hampir memiliki  kesamaan.  Daerah  serapan  sampel hasil  pembakaran  pada  suhu  400 ̊C  dan  suhu 600 ̊C  diinformasikan  pada Tabel  5 dan Tabel 6 .
Tabel 5 Nilai pita serapan dari gugus fungsi endapan graphene  oxide menggunakan natural  graphite 400 ̊C
Gugus Fungsi Bilangan gelombang sampel (cm -1 ) Bilangan gelomban g literatur (cm -1 ) [9][21][22 ] 0,76 ml 0,96 ml 1,16 ml O-H stretch 3363,76 3368,65 3360,49 3750-3000 C-H stretch asym 2923,54 2924,47 2924,63 2935-2915 C-H stretch sym 2853,43 2854,36 2854,13 2865-2845 C=C stretch 1643,46 1641,64 1643,52 1680-1620 C-H bending 1452,44 1451,79 1452,53 1485-1445 C-H in plane bending 1414,54 1414,69 1414,31 1420-1410 PO 4+ 3- 1009,79 1012,39 1016,40 1000-1100 C-O-O 872,84 872,75 873,31 890-820 O-H out of plane bending 599,12 599,52 599,73 720-590 Ca 2+ 558,09 558,37 559,89 500-610
Tabel 6 Nilai pita serapan dari gugus fungsi endapan graphene  oxide menggunakan natural  graphite 600 ̊C Gugus Fungsi Bilangan gelombang sampel (cm -1 ) Bilangan gelombang literatur (cm -1 ) [9][21][22] 0,76 ml 0,96 ml 1,16 ml O-H stretch 3373,15 3387,73 3384,96 3750-3000 C-H stretch asym 2925,37 2924,71 2924,41 2935-2915 C=C stretch 1632,82 1629,26 1633,41 1680-1620 C-H bending 1452,60 1452,97 1453,14 1485-1445 C-H in plane bending 1413,84 1413,70 1413,27 1420-1410 PO 4+ 3- 1015,25 1014,79 1012,85 1000-1100 C-O-O 873,25 873,48 873,61 890-820 O-H out of plane bending 599,53 599,42 599,93 720-590 Ca 2+ 560,08 559,89 559,85 500-610
Gambar  10 menampilkan  perbandingan  grafik hasil  karakterisasi  FTIR  pada  gugus  fungsi bedasarkan  perbedaan  perlakuan  suhu furnace pada arang. Berdasarkan grafik diketahui bahwa variasi  suhu furnace pada  arang  tulang  ayam
a
b
broiler mengakibatkan perbedaan % transmitasi.
Perbedaan % transmitasi menunjukkan perbedaan  kekuatan  setiap  gugus  fungsi  untuk berikatan.  Selain  itu  perbedaan  suhu furnace mempengaruhi  vibrasi  gugus  fungsi  yang  mana pada  sampel  dengan furnace 400 ̊C  memiliki gugus  fungsi  C-H sym ,  sedangkan  pada  sampel dengan  gugus  fungsi  600 ̊C  tidak  memiliki gugus  fungsi  C-H sym .  Namun,  hal  ini  tidak mempengaruhi  kualitas  endapan graphene oxide . Gugus fungsi C-H sym . dan asym . hanya dibedakan berdasarkan arah vibrasinya saja [20].
Gambar 10
Spektrum
FTIR perbandingan temperatur  arang  berdasarkan  volume  surfaktan  (a) 0,76 ml, (b) 0,96 ml, (c) 1,16 ml

## KESIMPULAN
Graphene oxide  dapat  disintesis  dari  limbah tulang ayam boiler menggunakan metode liquid phase  exfoliation .  Sampel graphene  oxide ditemukan pada sampel yang memiliki fasa cair. Sampel graphene  oxide yang  paling  optimum terbentuk pada graphite dengan suhu
pembakaran  400 ̊C  dengan  volume  surfaktan sebesar 1,16 ml. Berdasarkan hasil karakterisasi UV-Vis  semakin  besar  volume  surfaktan  yang diberikan  maka  semakin  besar  pula  tingkat absorbansi  yang  dihasilkan.  Kemudian  suhu berpengaruh  terhadap  panjang  gelombang graphene  oxide yang  dihasilkan.  Berdasarkan hasil  karakterisasi  FTIR  terlihat  bahwa  variasi volume  surfaktandan  suhu  pembakaran natural graphite tidak mempengaruhi jenis gugus fungsi yang dihasilkan melainkan mempengaruhi besar transmitasi  yang  dihasilkan. Berdasarkan  gugus fungsi  pada  sampel  endapan  menginformasikan bahwa graphene  oxide tidak  terdapat  di  dalam endapan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M. E. T. Thebora, K. N. Ningsih, dan M. I. Shalihin,  “Sintesis  Grafena  Dari  Limbah Pelepah Sawit (Elaeis Sp.) Dengan Metode Reduksi  Grafit  Oksida  Menggunakan Pereduksi Zn”, Khazanah Intelekt. 3 (2019)
462–476.
[2] Darmito,  M.  A.  Bagqiya,  dan  R.  Asih,
Pengembangan  Bahan  Karbon dari
Biomassa , ITS Press, Surabaya, 2018.
[3] A.  Hidayat,  S.  Setiadji,  dan  E.  P.
Hadisantoso,  “Sintesis  Oksida  Grafena Tereduksi  (  rGO  )  Dari  Arang  Tempurung Kelapa  (  Cocos  nucifera  )”, alKimiya 5 (2019) 1–6.
[4] Y. L. Zhong, Z. Tian, G. P. Simon, and D. Li,  “Scalable  production  of  graphene  via wet  chemistry:  Progress  and  challenges”, Mater. Today 18(2) (2015) 2–6, doi: 10.5772/intechopen.86023. [5] E. Varrla et al., “Turbulence-assisted shear exfoliation  of  graphene  using  household detergent and  a kitchen  blender”,
Nanoscale 6(20)  (2014)  11810–11819. doi:10.1039/c4nr03560g.
[6] S.  Wardani,  E.  Rosa,  dan  R.  Mirdayanti, “Pengolahan  Limbah  Tulang  Kambing Sebagai Produk Arang Aktif Menggunakan
Proses  Aktivasi  Kimia  dan  Fisika”, Ilmu Lingkung. 18(1) (2020) 67–72,
doi: 10.14710/jil.18.1.67-72.
[7] S.  A.  Maftuhin,  T.A.  Hanifah,  “Potensi Pemanfaatan  Tulang Ayam  Sebagai Adsorben  Kation  Timbal  Dalam  Larutan”,
a b c
Fak. Mat. dan Ilmu Pengetah. Alam , pp. 1–
8, 2014.
[8] H.  O.  Pierson, Handbook  of  Carbon, Graphite,  Diamonds  and  Fullerenes, Processing  Properties  and  Applications , New Jersey, USA, 1993.
[9] V.  Amalia,  F.  A.  L.  Ayyinah,  F.  A.  Z. Ahara,  D.  A.  N.  E.  Ko,  dan  P.  R.  H. Adisantoso,  “Potensi  Pemanfaatan  Arang Tulang  Ayam  Sebagai  Adsorben  Logam Berat  Cu  Dan  Cd”, al-Kimiya 4(1)  (2017) 31–37.
[10] A.  Sabit  dan  M.  Tirono,  “Efek  Suhu  Pada Proses  Pengarangan  Terhadap  Nilai  Kalor Arang  Tempurung  Kelapa  (Coconut  Shell Charcoal)”, J.  Neutrino 3(2)  (2012)  143– 152,  doi: 10.18860/neu.v0i0.1647.
[11] D. A. P. Puspitasari, V. P. Bintoro, and B. E.  Setiani,  “The  Soaking  Effect  On Different  Hydrocloride  Acid  Level  and Soaking Time On PH, Swelling Percentage and  Collagen  Yield  Of  Chicken  Shank Bone”, Fac. Anim. Agric. Sci. , 2 (2013) 2– 6.
[12] H.  Aoki, Physics  of  Graphene ,  Springer, Tokyo, 2014.
[13] R.  Lakshmanan  and  N.  Maulik,  Graphene- “Based  Drug  Delivery  Systems  In  Tissue Engineering  And  Nanomedicine”, Can.  J. Physiol.  Pharmacol. ,  96(9)  (2018)  869– 878, doi: 10.1139/cjpp-2018-0225.
[14] S.  Bhattacharjee,  R.  Joshi,  and  A.  A.
Chughtai, “Graphene Modified Multifunctional Personal Protective
Clothing”, Adv.  Mater.  Interfaces 6(21) (2019), doi: 10.1002/admi.201900622.
[15] R.  Mmaduka  Obodo,  I.  Ahmad,  and  F. Ezema,  “Introductory  Chapter:  Graphene and  Its  Applications,  Graphene  Its  Deriv”.
Synth. Appl ., (2019), doi:
10.5772/intechopen.86023.
[16] Y.  I.  Bete,  M.  Bukit,  A. Z.  Johannes,  dan R.  K.  Pingak,  “Kajian  Awal  Sifat  Optik Graphene  Oxide  Berbahan  Dasar  Arang Tongkol  Jagung  Yang  Disintesis  Dengan Metode Liquid Phase Exfoliation (LPE)”, J. Fis.  Fis.  Sains  dan  Apl. 4(2)  (2019)  114– 120, doi: 10.35508/fisa.v4i2.1832.
[17] L.  Li  et  al.,  “Research  Progress  of  the Liquid-Phase  Exfoliation  and  Stable Dispersion  Mechanism  and  Method  of Graphene”, Front.  Mater. 6  (2019)1–25, doi: 10.3389/fmats.2019.00325.
[18] I.  R.  Solo,  M.  Bukit,  dan  A.  Z.  Johannes, “Kajian  Awal  Sifat  Optik  Graphene  Oxide Berbahan Dasar Arang Sekam Padi Dengan Metode Liquid Phase Exfoliation Menggunakan  Alat  Bantu  Blender  Dan
Ultrasonic  Cleaner”, J.  Fis.  Fis.  Sains  dan Apl. 5(2) (2020) 1–4,
[19] S. Uran, A. Alhani, and C. Silva, “Study of ultraviolet-visible  light  absorbance  of exfoliated  graphite  forms”, AIP  Adv. 035323(1) (2017) 1–10, doi: 10.1063/1.4979607.
[20] T. Suhartati, Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-Vis  Dan  Spektrometri  Massa  Untuk Penentuan  Struktur  Senyawa  Organik , Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung,
2017.
[21] Dachriyanus, Analisis  Struktur  Senyawa Organik  Secara  Spektroskopi ,  Lembaga Pengembangan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi, Padang, 2004.
[22] A.  B.  D.  Nandiyanto,  R.  Oktiani,  and  R. Ragadhita,  “How  to  read  and  interpret  ftir spectroscope of organic material.” Indones. J.  Sci.  Technol. 4(1)  (2019)  97–118, doi: 10.17509/ijost.v4i1.15806.